— 555 — 
100 
61,40 
La tabella seguente contiene nelle prime due colonne le temperature e le con- 
ducibilità misurate da Matthiessen e von Bose per uno dei loro fili ('): la terza 
colonna contiene le resistenze specifiche calcolate colla formola precedente. 
La resistenza rispetto al mercurio sarà dunque d = 
É c ) 
99,20 1,4059 1,1585 
26, 15 3226 2314 
39,50 2609 2825 
51,25 1863 3729 
‘ 68,95 1397 4290 
84,35 0833 5034 
96, 35 0428 5618 
Dal confronto dei numeri dell’ultima colonna, con quelli pure dell’ultima colonna 
della tabella III risulta, non solo l’andamento opposto delle variazioni di resistenza 
colla temperatura, ma altresì il gran divario che corre fra i valori della resistenza 
specifica ad una data temperatura trovati da me.e dagli altri sperimentatori citati. 
Con altre lastrine, ebbi risultati concordanti, che trovo inutile riferire. Sempre 
la resistenza diminuiva col riscaldamento, ed i valori ottenuti per la resistenza spe- 
cifica a 0° erano sempre notevolmente maggiori di quelli che risultano dalle misure 
dei due fisici tedeschi. 
Credei dunque necessario ripetere le misure su bismuto preparato in diverse 
altre maniere. 
10. Fu allora che preparai il bismuto entro cannello di vetro. Il metallo vi fu 
posto in piccoli frammenti, e si fuse riscaldando l’olio nel quale il tubo stava immerso. 
Allora furono ben puliti e messi a posto i fili di rame per le comunicazioni, e 
tosto cominciate le misure, e continuate mano a mano che l’olio si raffreddava. 
Nella seguente tabella ho notato le temperature t e le resistenze specifiche d 
di questo bismuto. 
IV. 
t db 
295,5 1,325 
285, 5 323 
276 365 
265, 5 797 
248,5 2,513 
232 622 
202, 5 616 
181,5 574 
Le prime due misure mostrano che il bismuto liquido si comporta come ogni 
altro metallo, e cioè cresce la sua resistenza al crescere della temperatura. La grande 
(') Pogg. Ann. t. CXV p. 382. 
